572 
V. Pöschl, Experimentelle Untersuchungen etc. 
kristalle in allen Verhältnissen; bezüglich der spez. Gewichte 
ergibt sich eine Anomalie , indem der reine Diopsid ein höheres 
spez. Gewicht hat als die eisenärmsten Mischkristalle; die spez. 
Gewichte der untersuchten Mischkristalle sind also teilweise nicht 
zwischen denen der Komponenten gelegen; dagegen ändert sich 
die Auslöschungsschiefe stetig. Die Schmelzpunktskurve verläuft 
ungefähr dem Typus I (n. Bakhuis Roozeboom) entsprechend, aber 
nicht ganz regelmäßig. 
2. Enstatit-Diopsid. Die Ergebnisse der Untersuchungen 
der aus künstlichen Mischungen hergestellten Kristalle waren 
Isodimorphie zwischen den Komponenten, die Lücke in der 
Mischungsreihe reicht ungefähr von 40 CaMgSi, 0 6 : 60Mg 2 Si 2 0 6 
bis 50 Ca Mg Si 2 0 6 : 50 Mg, Si 2 0 6 . Die rhombischen Modifikationen 
besitzen das niedrigere spez. Gewicht. Die Komponenten ver- 
halten sich analog dem Magnesia- und Eisensulfat. Die monoklinen 
Kristalle zeigen ein Wachsen der Auslöschungsschiefe mit der 
Zunahme an MgSi0 3 . Die Schmelzpunktskurve hat einen eutek- 
tischen Punkt entsprechend dem Typus V (v. Roozeboom). 
3. Künstliche Mischungen von Mg 2 Si0 4 und Fe 2 Si0 4 . Die 
Komponenten sind als isomorph anzusehen , die Lücke in der 
Mischungsreihe reicht ungefähr von 65 Mg 2 Si 0 4 : 35 Fe 2 Si 0 4 bis 
3 Mg, Si 0 4 : 97 Fe, Si 0 4 ; die Zusammensetzung der möglichen Misch- 
kristalle bewegt sich also innerhalb derselben Grenzen wie die 
entsprechenden in der Natur. Das spez. Gewicht des rein dar- 
gestellten Magnesiaolivins beträgt 3,11, sein Schmelzpunkt dürfte 
über 1500° liegen. Die Schinelzpunktskurve entspricht dem 
Typus I, ist aber nicht geradlinig. 
4. Künstliche Mischungen von Mg 2 Si0 4 und Ca 2 Si0 4 er- 
starrten zu Mischkristallen , die auf eine Isodimorphie zwischen 
den beiden Komponenten schließen lassen. Bei langsamer Er- 
starrung kristallisierte das reine Kalksilikat in säulenförmigen 
rhombischen Kristallen; rasche Erstarrung lieferte körnige Aus- 
scheidung; das spez. Gewicht der ersteren war ungefähr 3,1, das 
der letzteren 2,83. Das Verhalten der Schmelzpunkte deutet auf 
das Vorhandensein eines Eutektikums dem Typus V entsprechend. 
Die Lücke in der Mischungsreihe dürfte ungefähr von 50Mg 2 
Si0 4 : 50Ca 2 Si0 4 bis zu 20Mg 2 Si0 4 : 80 Ca, Si0 4 reichen. — Der 
Monticellit weicht von den Mischkristallen des Verhältnisses 
50Mg 2 SiO 4 : 50 Ca, Si0 4 erheblich ab, sowohl in bezug auf das 
spez. Gewicht als auch auf den Schmelzpunkt, er ist also jedenfalls 
keine hierhergehörige isomorphe Mischung, wie auch aus der 
chemischen Untersuchung von Tschermak hervorgeht. 
5. Mischkristalle von Mg, Si0 4 , Ca 2 Si0 4 und Fe 2 Si0 4 deuten 
auf eine Isodimorphie von allen drei Komponenten. 
